Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)
Volume 6, Nomor 1, Hal. 24 – 33
DOI: https://doi.org/10.33084/mitl.v6i1.1 271

## Reduksi Warna Methylen Blue (MB) dengan Granular Zeolit Klinoptilolit Teraktivasi
Anshah Silmi Afifah 1* , Yosef Adicita 2 , I Wayan Koko Suryawan 3
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik,  Universitas Universal
3 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina *surel: anshah.silmi@uvers.ac.id

## ABSTRACT
Methylene blue (MB) is a basic dye that is often used in industrial activities in Indonesia. The technology that can be applied in liquid waste processing applications containing MB is adsorption with granular zeolite. The purpose of this experiment is to see the adsorption process using granular zeolite. The zeolite has been granular for 24 hours and activated with the addition of KMnO4. This experiment's initial concentration is 1 ppm; 5 ppm 10 ppm;
20  ppm;  and  30  ppm.  The  highest  MB  color  removal  efficiency  was
85.49%,  with  the  initial  MB  concentration  of  5  ppm.  A  fairly  good correlation  was  found  for  the  Langmuir  isotherm  of  0.8248  and  the
Freundlich isotherm of 0.9523.
Keywords:
MB, adsorption, granular zeolite, color removal
Submitted: March 2020
Reviewed: January 2021 Published: February 2021

## INTISARI
Zat  warna metylen  blue (MB)  merupakan zat  warna  dasar  yang  sering digunakan dalam kegiatan industri di Indonesia. Teknologi yang dapat diterapkan  dalam  aplikasi  pengolahan  limbah  cair  yang  mengandung MB adalah adosorbsi dengan granular zeolit. Tujuan dalam percobaan ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  adsorpsi  dengan  menggunakan granular zeolit. Zeolit yang sudah berbentuk granular dicuci selama 24 jam dan diaktivasi dengan penambahan KMnO 4 . Inisial konsentrasi yang digunakan dalam percobaan ini adalah 1 ppm; 5 ppm10 ppm; 20 ppm; dan  30  ppm.  Efisiensi  penyisihan  warna  MB  tertinggi  adalah  85,49% dengan inisial konsentrasi MB sebesar 5 ppm. Korelasi yang cukup baik dihasilkan  pada  masing-masing  isoterm  Langmuir  sebesar  0,8248  dan isoterm Freundlich sebesar 0,9523.
Kata Kunci:
MB, adsorpsi, granular zeolite, penyisihan warna
Diterima: Maret 2020
Direview: Januari 2021 Dipublikasi: Februari 2021
©2021  Anshah  Silmi  Afifah,  Yosef  Adicita,  I  Wayan  Koko  Suryawan.  Published  by  Institute  for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya. This is Open  Access article  under  the  CC-BY-SA  License  ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ).  DOI: https://doi.org/1 0.33084 /mitl.v6i1.1 271 .

## PENDAHULUAN
Zat  warna  yang  sering  digunakan karena bahannya mudah  didapat  dan  murah adalah methylen  blue (MB).  Zat  warna  MB merupakan  zat  warna  dasar  yang  penting
dalam proses pewarnaan kulit, kain mori, dan kain katun [1].  MB dapat menyebabkan iritasi pada  saluran  pencernaan  jika  tertelan, menimbulkan  sianosis  jika  terhirup,  dan  iritasi pada  kulit  jika  tersentuh  oleh  kulit  [2].
Berdasarkan  bahaya  yang  ditimbulkan  maka metilen biru yang diperbolehkan di lingkungan relatif  rendah.  Menurut  Keputusan  Menteri Lingkungan Hidup yaitu Kep-
51/MENLH/10/1995  [3]  tentang  baku  mutu limbah  cair,  konsentrasi  maksimum  MB  yang diperbolehkan  yaitu  5-10  mg/L.  Salah  satu metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi bahaya  dari  limbah  cair  yang  mengandung zat  warna adalah  dengan  adsorpsi. Adsorpsi merupakan  metode  yang  banyak  digunakan dalam  pengolahan  limbah  cair.  Adsorpsi adalah fenomena permukaan, maka kapasitas adsorpsi  dari  suatu  adsorben  merupakan fungsi luas permukaan spesifik [4]. Bahan baku adsorben  adalah  bahan  yang  memiliki  pori, karena  adsorbs  berlangsung  pada  dinding- dinding pori.
Granular  zeolit  merupakan  material berpori  yang  pengguannya  sangat  luas. Kegunaan  granular  zeolit  didasarkan  atas kemampuannya melakukan pertukaran ion ( ion exchanger ), adsorpsi ( adsorption ) dan katalisator  ( catalyst ).  Granular  zeolit  memiliki bentuk  kristal  yang  sangat  teratur  dengan rongga yang saling berkaitan ke segala arah yang menyebabkan luas permukaan granular zeolit  sangat  besar  sehingga  sangat  baik digunakan sebagai adsorben [5]. Peningkatan daya  guna  atau  optimalisasi  granular  zeolit sebagai  adsorben  dapat  dilakukan  melalui aktivasi secara fisis maupun kimia [6-8]. Proses aktivasi  secara  fisis  dilakukan  dengan pemanasan  atau  disebut  juga  dengan  proses kalsinasi. Pemanasan ini bertujuan untuk
menguapkan  air  yang  terparangkap  dalam pori-pori  kristal  granular  zeolit  sehingga banyaknya  pori  dan  luas  permukaan  spesifik bertambah  [9].  Aktivasi  secara  kimia  dapat dilakukan dengan menggunakan larutan asam klorida  [10-12],  asam  sulfat  [10-11],  asam fosfat [12] yang bertujuan untuk membersihkan permukaan pori pada zeolit.
Zeolit alam telah banyak ditemukan dan memiliki peranan penting karena ketersediaannya yang melimpah di alam [13].
Zeolit alam dapat diaktivasi secara fisis yaitu mamanfaatkan pemanasan, sedangkan aktivasi  kimia  dapat  dilakukan  dengan bantuan asam atau basa [14]. Proses aktivasi dengan  panas  dapat  dilakukan  pada  suhu antara 20 0 -400 0 C selama beberapa jam [15]. Aktivasi kimia untuk zeolit alam saat ini banyak menggunakan  kalium  permanganat  (KMnO 4 ) [16-17].  Pereaksi  ini  murah  dan  mudah didapatkan [18].
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  proses  adsorpsi  zat  warna  MB pada  konsentrasi  yang  berbeda  dengan menggunakan  granular  zeolit  yang  sudah terkativasi  dengan  pemanasan  105 o C  dan penambahan  KMnO 4 .  Dimana  hasil  adsorpsi akan mengetahui waktu saat konsentrasi jenuh, Ce  (konsentrasi  jenuh),  dan  qe  (konsentrasi pada  adsorbat  pada  keadaan  setimbang). Sehingga  dapat  dihitung  isotermn  Langmuir atau Freundlich, dan dapat ditentukan isotemn yang tepat digunakan untuk masing – masing penyisihan zat warna dan zat organik.

## METODOLOGI

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah erlenmeyer 1 L dan alat jartest. Bahan yang  digunakan  adalah  zeolite  alam klinoptilolit (Na 4 K 4 )(Al 8 Si 40 O 96 ).24H 2 O beserta pewarna MB.

## Proses Aktivasi Granular Zeolit
Langkah pertama melalakukan
pembentukan  zeolit  menjadi  granular  dengan menggunakan  alu  dan  lumping.  Kemudian dilakukan proses pengayakan sehingga dapat terbentuk  granular  zeolit  dengan  ukuran  100 mesh.  Kemudian  dilakukan  pencucian  selama 24  jam  dan  aktivasi  dengan  penambahan KMnO 4 .  Tujuan  utama  dari  proses  aktivasi adalah  menambah  atau  mengembangkan volume  pori  dan  memperbesar  diameter  pori yang  telah  terbentuk  pada  proses  dan pembentukan  pori  baru.  Adanya  interaksi antara zat pengaktivasi yaitu KMnO 4 dengan struktur  atom-atom  granular  zeolit  adalah mekanisme  dari  proses  aktivasi.  Kemudian granular  zeolit  dimasukkan  kedalam  oven dengan  suhu  105 o C  selama  24  jam.  Selama aktivasi,  granular  zeolit  mengalami  suasana oksidasi  yang  akan  menambah  jumlah  atau volume  pori  dan  luas  permukaan  produk melalui  proses  eliminasi  atau  penghilangan volatil.

## Pengukuran Konsentrasi Warna
Khopkar menyebutkan panjang gelombang untuk biru – hijau biru adalah 435 – 700  nm  [19].  Dalam  penelitian  ini  digunakan
panjang gelombang 660 nm dalam pembacaan  konsentrasi  warna.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  panjang  gelombang maksimum  berada  pada  panjang  gelombang tersebut.  Kemudian  dilanjutkan  dengan pembuatan larutan standard dengan konsentrasi  1  ppm,  5  ppm,  10  ppm,  dan  15 ppm. Kurva kalibrasi menunjukkan persamaan y = 0,1944x + 0,0033 dengan R² = 0,9994.

## Proses Pengolahan
Volume  larutan  yang  digunakan  untuk masing  masing  MB  adalah  500  mL.  Masing konsentrasi  zat  warna  MB  sebesar  1  ppm,  5 ppm,  10  ppm,  20  ppm,  dan  30  ppm. Pengolahan  dilakukan  dengan  penambahan granular  zeolit  dengan  berat  5  gram, kemudian dilakukan pengadukan pada jar test dengan  kecepatan  pengadukan  40  rpm. Sampel  larutan  diambil  setiap  5  menit sebanyak  5  mL  dan  dihentikan  ketika  tidak terjadi  perubahan  warna  lagi  (kondisi  jenuh ataupun konstan).

## Perhitungan Kapasitas Adsorpsi dan Isoterm
Kapasitas adsorbs dihitung untuk menghitung  banyaknya  zat  MB  yang  dapat diserap  oleh  granular  zeolit.  Persamaan  1 merupakan yang digunakan untuk menghitung kapasitas Adsorpsi (qe; mg/g) [20].
qe = C 0− Ce m .  v (1)
Di mana:
1. data  konsentrasi  awal  (Co)  zat  warna  MB (ppm),
2. data konsentrasi akhir saat setimbang (Ce) zat warna MB (ppm),
3. m  adalah  berat  dari  granular  zeolit  yang digunalan (g),
4. v  adalah  volume  dari  larutan  MB  yang digunakan (L)
Model adsorpsi Langmuir mendefinisikan bahwa  kapasitas  adsorpsi  maksimum  terjadi akbibat  adanya  lapisan monolayer .  Dalam bentuk  yang  umum  adsorpsi  Langmuir  dapat ditulis dengan [20].
𝑥 𝑚 = 𝑞 𝑚  𝑏𝐶 1+𝑏𝐶 (2)
Di mana:
1. x/m  merupakan  besarnya  adsorbat  yang teradsorpsi oleh adsorben (mg/gr),
2. qm adalah maksimum adsorbat yang dapat teradsorpsi,
3. b adalah konstanta Langmuir (L/mg),
4. C adalah konsentrasi adsorbat di air pada saat setimbang.
Model adsopsi Freundlich digunakan jika diasumsikan  bahwa  terdapat  lebih  dari  satu lapisan  permukaan  ( multilayer) dan  site bersifat  heterogen,  yaitu  adanya  perbedaan energi  pengikatan  pada  tiap site.   Dimana K dan 1/n adalah konstanta – konstanta Freundlich.
Persamaan linier dapat pula dituliskan dalam model yang lebih umum sebagai berikut [21].
𝑋 𝑚 = KC 1 𝑛 ⁄ (3)
Di mana:
1. x/m menunjukkan besarnya adsorbat yang teradsopsi oleh adsorben (mg/gr),
2. k adalah konstanta Freundlich (mg/g) yang proposional dengan ratio distribusi konsentrasi adsorbat di solid-air.
3. C adalah konsentrasi adsorbat di air pada saat setimbang (ppm)
4. 1/n menyatakan  ketidak  linieran  (tanpa satuan)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyisihan Warna
Penentuan  waktu  optimum  terjadinya proses  adsorpsi  granular  zeolit  terhadap metylen  blue  dipelajari  dengan  melakukan adsorpsi  pada  grafik  pengukuran  konsentrasi pada Gambar 1. Waktu optimum pengolahan zat warna MB diperoleh pada waktu 90 menit, karena  kapasitas  adsorpsi  terbesar  dan konstan  pada  waktu  tersebut.  Hal  ini  dapat dimungkinan  terjadinya  kesetimbangan  laju reaksi  adsorpsi,  yaitu  laju  tertutupnya permukaan adsorben oleh adsorbat. Penuruanan  zat  warna  MB  cenderung  terjadi pada  menit  ke  30  dan  mulai  konstan setelahnya.
Efisiensi  tertinggi  dalam  penelitian  ini adalah 85,49% dengan inisial konsentrasi MB sebesar 5 ppm. Efisiensi penyisihan warna MB pada  inisial  konsentrasi  1  ppm  menunjukkan nilai  paling  rendah.  Kemudian  efisiensi meningkat  pada  inisial  kontrasi  5  ppm  dan menrun  kembali  pada  inisial  konsentrasi  10 ppm sampai dengan 30 ppm (Gambar 2).
Gambar 1. Penyisihan warna MB pada masing-masing waktu pengambilan sampel
Gambar 2. Perubahan Efisiensi Penyisihan Warna MB pada Setiap Inisial Konsentrasi
(Co)
Penelitian  lain  juga  menghasilkan efisiensi  tertinggi  sebesar  87,41  %  dalam penyisihan  warna  MB  dengan  4A-zeolit  [22]. Modifikasi  penyisihan  warna  MB  juga  telah dilakukan  sebelumnya  dengan  penambahan fotokatalis  TiO 2 terhadap  zeolit [23-25] .  Jika dibandingakan  dengan  penyisihan  warna  MB dengan  Adsorpsi  karbon  aktif  mampu menyisihkan warna tertinggi mencapai 97,23% [26].
Teknologi adsorpsi dengan zeolit dapat ditambahkan  dengan  teknologi  lain  seperti oksidasi.  Salah  satu  contoh  adalah  dengan teknologi  ozon  yang  mampu  menyisihkan warna  MB  sebesar  98,9%  pada  waktu  10
menit  [27].  Teknologi  okdisasi  dengan  aliran ozon  merupakan  teknologi  yang  dapat digabung  dengan  teknologi  lain  dan  sangat efektif  dalam  pengolahan  limbah  industri tekstil  yang  mengandung  zat  warna  [28-29]. Gabungan  antara  proses  oksidasi  dan adosorbsi zeolit dapat menyisihkan warna MB sebesar  92,4%  [30].  Dalam  penelitian  lain intergasi proses ozon dan adosrbsi zeolit juga dapat menyisihkan senyawa arsen [31].
Penambahan  pengolahan  lanjut  dalam sistem  penglolahan  air  limbah  tekstil  sangat diperlukan  dalam  rangkadaur  ulang  air  dan menurunkan  dampak  lingkungan.  Adsorpsi merupakan salah satu pengolahan lanjut yang dapat  digunakan  sebagai  daur  ulang  air dengan  biaya  yang  relatif  murah  [32]. Teknologi  lain      yang  disarankan  untuk digunakan sebagai pengolahan lanjut adalah oksidasi  dengan  ozon  [33-34].  Untuk mendapatkan  efisiensi  yang  lebih  optimal integrasi pengolahan tersebut sangat disarankan.  Tabel  1  menjelaskan  konsentrasi awal  (Co)  adalah  nilai  masing – masing konsentrasi saat sebelum dilakukannya perlakuan jar test . Nilai kapasitas adsorpsi qe
juga meningkat seiring bertambahnya konsentrasi  MB  pada  larutan.  Kapasitas adsrobsi terbesar pada inisial konsentrasi MB sebesar 30 ppm dengan kapasitas 2,22 mg/g. Hasil  ini  memiliki  hasil  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  penelitian  terdahulu
yang  memiliki  nilai  1.82  mg/g  [35].  Purnomo juga  menghasilkan  nilai  yang  lebih  rendah pada activated  carbon kulit  kopi  sebagai adsorben  warna  MB  dengan  kapasitas adsorpsi 0,33 mg/g adsorben [36].
Tabel 1. Hasil perhitungan nilai qe dan masing-masing konstanta untuk perhitungan isoterm adsorpsi
V (L) W (g) Co (ppm)  Ce (ppm)  qe (ppm) 1/qe 1/Ce Ln qe Ln Ce 0,5 5 1,1 0,44 0,06 15,45 2,27 -2,74 -0,82 0,5 5 4,82 0,67 0,40 2,53 1,49 -0,93 -0,40 0,5 5 9,93 1,40 0,75 1,33 0,71 -0,28 0,34 0,5 5 19,77 4,91 1,34 0,75 0,20 0,29 1,59 0,5 5 30,95 8,72 2,22 0,45 0,11 0,80 2,17 Berdasarkan persamaan 2 dan
persamaan 3 serta Tabel 1 maka dapat dilihat masing-masing  persamaan  linier  persamaan Isoterm Langmuir dan Freundlich. Intercept dan slope dapat  dicari  berdasarkan  Gambar  3.
Masing – masing grafik persamaan
menunjukkan korelasi yang cukup kuat yaitu R² sebesar  0,8248  pada  persamaan  Langmuir dan  R²  sebesar  0,9523  pada  persamaan Freundlich.
Adsorpsi  zat  warna  MB  menggunakan granular  zeolit  menunjukkan  nilai  koefisien korelasi  hanya  sebesar  0,8248  pada  Isotem Langmuir,  dibandingkan  dengan  Isoterm Freundlich  (Tabel  2).  Hasil  ini  berbanding terbalik  dengan  Aysan  dkk,  dengan  hasil koefisien  korelasi  0,95  dengan  isoterm Langmuir pada Adsorpsi MB dengan naturally adsorbant zeolite [37-38].
(a) Persamaan Isoterm Langmuir
(b) Persamaan Isoterm Freundlich
Gambar  3.  Persamaan  Linier  untuk  Isoterm Langmuir (a) dan Isoterm Freundlich (b) dalam Penyisihan Warna MB
Hasil perhitungan dengan Isotem Langmuir menunjukkan nilai kapasitas Adsorpsi hanya sebesar 0,95 mg/g. Penelitian terdahulu dengan  menggunakan  Kaolin  kapasitas Adsorpsi  MB  sebesar  52.76  mg/g  dengan Isotem Langmuir [39].
Penelitian lain menunjukkan nilai korelasi yang  tinggi  untuk  isoterm  Freundlich  dengan nilai  0,999  [38].  Nilai  Kf  yang  didapatkan dalam  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  penelitian Saputra dkk, hasil Kf yang ditunjukkan adalah 0.52 (mg.g -1 )(mg.L -1 )n).
Tabel 2. Hasil koefisien untuk Isoterm Langmuir dan Isoterm Freundlich
Isoterm Langmuir Persamaan linier R 2 q (mg/g) B y = 0,8452x + 1,0581 0,8248 0,95 1,25 Isoterm Freundlich Persamaan linier R 2 1/n Kf (mg.g -1 )(mg.L -1 )n) y = 0,6513x + 0,5809 0,9523 0,65 1,79

## KESIMPULAN
Proses  penyisihan  warna  MB  dalam menggunakan granular zeolit memiliki efisiensi tertinggi  sebesar  85,49%  dengan  inisial konsentrasi  5  ppm.  Isotermn  adosorbsi memperliatkan korelasi yang cukup kuat yaitu R² sebesar 0,8248 pada persamaan Langmuir dan  R²  sebesar  0,9523  pada  persamaan Freundlich.  Koefisien  q  pada  persamaan Langmuir memiliki nilai 0,95 mg/g, sedangkan untuk koenfisien Kf pada persamaan Freundlich memiliki  nilai  1,79  (mg.g -1 )(mg.L -1 )n).  Proses pengolahan  MB  dengan  zeolit  klinoptilolit mengikuti model  isotherm  yang diikuti adalah Freundlich.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Syahvalensi, N., Rokhmat, M., & Wibowo,
E. (2019). Pengaruh Penambahan Karbon Pada  Fotokatalist  Berbahan  Dasar  Tio2
Untuk  Mendegradasi  Methylene  Blue.
eProceedings of Engineering, 6(1).
[2] Hamdaoui,  O.,  &  Chiha,  M.  (2007). Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions  by  Wheat  Bran.  Acta  Chimica Slovenica, 54(2).
[3] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yaitu Kep-51/MENLH/10/1995  tentang  baku mutu limbah cair
[4] Rahmalia,  W.,  Yulistira,  F.,  Ningrum,  J., Qurbaniah,  M.,  &  Ismadi,  M.  (2015). Pemanfaatan  potensi  tandan  kosong kelapa  sawit  (Elais  guineensis  Jacq) sebagai  bahan  dasar  c-aktif  untuk adsorpsi logam perak dalam larutan.
[5] Pandia,  S.,  &  Warman,  B.  (2016). Pemanfaatan  Kulit  Jengkol  Sebagai Adsorben  Dalam  Penyerapan  Logam  Cd (II)  Pada  Limbah  Cair  Industri  Pelapisan Logam. Jurnal Teknik Kimia USU, 5(4), 57- 63.
[6] Anggara, P. A., Wahyuni, S., & Prasetya, A.  T.  (2013).  Optimalisasi  Zeolit  Alam Wonosari  dengan  Proses  Aktivasi  secara
Fisis  dan  Kimia.  Indonesian  Journal  of Chemical Science, 2(1).
[7] Mustopa,  R.  S.,  &  Risanti,  D.  D.  (2013). Karakterisasi  Sifat  Fisis  Lumpur  Panas Sidoarjo dengan Aktivasi Kimia dan Fisika. Jurnal Teknik ITS, 2(2), F256-F261.
[8] Aidha, N. N. (2013). Aktivasi zeolit secara fisika  dan  kimia  untuk  menurunkan  kadar kesadahan (Ca dan Mg) dalam air tanah. Jurnal kimia dan Kemasan, 35(1), 58-64.
[9] Emelda,  L.,  Putri,  S.  M.,  &  Ginting,  S.
(2013). Pemanfaatan zeolit alam teraktivasi  untuk  adsorpsi  logam  Krom (Cr3+).  Jurnal  Rekayasa  Kimia  &
Lingkungan, 9(4), 166-172.
[10] Mutiara  Valentina,  M.,  Martina,  E.,  & Masyithah, Z. (2015). Pembuatan Gliserol Tribenzoat  Dengan  Proses  Esterifikasi Menggunakan Katalis H-Zeolit Teraktivasi Oleh  Asam  Klorida  Dan  Asam  Sulfat. Jurnal Teknik Kimia USU, 5(1).
[11] Martina,  E.,  &  Masyithah,  Z.  (2016). Pembuatan  Gliserol  Tribenzoat  Dengan Proses Esterifikasi Menggunakan Katalis H- Zeolit Teraktivasi Oleh Asam Klorida Dan Asam Sulfat. Jurnal Teknik Kimia USU, 5(1),
58-64. [12] Subariyah, I., Zakaria, A., & Purwamargapratala, Y. (2014). Karakterisasi  Zeolit  Alam  Lampung Teraktivasi Asam Klorida dan Termodifikasi Asam Fosfat. Jurnal Teknologi Pengelolaan Limbah, 16(3). [13] Lestari,  D.  Y.  (2010,  October).  Kajian modifikasi  dan  karakterisasi  zeolit  alam dari  berbagai  negara.  In  Prosiding
Seminar  Nasional  Kimia  dan  Pendidikan Kimia (pp. 1-6).
[14] Kurniasari,  L.,  Djaeni,  M.,  &  Purbasari,  A. (2011).  Aktivasi  zeolit  alam  sebagai adsorben  pada  alat  pengering  bersuhu rendah. Reaktor, 13(3), 178-184.
[15] Rosita, N., Erawati, T., & Moegihardjo, M. (2004).  Pengaruh  perbedaan  metode aktivasi  terhadap  efektivitas  zeolit sebagai  adsorben.  Majalah  Farmasi Airlangga, 4(1), 17-33.
[16] Ekawati,  R.,  Taslimah,  T.,  &  Pardoyo,  P. Pengaruh  Aktivasi  Zeolit  Dengan  Kmno4, K 2 S 2 O 8 Dan H 2 SO 4
Terhadap Adsorpsifitas  Ion  Na + Dan  Mg 2+ Diujikan Pada Air Tanah Karimunjawa Blok I. Jurnal Sains Dan Matematika, 18(4), 150-157.
[17] Listiana, L. (2008). Pengaruh Perlakuan Hcl Pada  Kristalinitas  Dan  Kemampuan Adsorpsi Zeolit Alam Terhadap Ion Ca2+.
[18] Hasan,  F.  A.  Penetapan  Kadar  Hidrogen Peroksida  Dalam  Sediaan  Pewarna Rambut Secara Titrasi Redoks Menggunakan Alat Autotitrator. [19] Khopkar, S.M. 2003. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta : UI Press.
[20] Tchobanoglous,  G.  (1991)  Wastewater Engineering  Treatment,  Disposal  and Reuse.  3rd  Edition,  Metcalf  &  Eddy,  Inc., McGraw Hill
[21] Sawyer,  C.N.,  McCarty,  P.L.  dan  Parkin, G.F.  1994.  Chemistry  for  Environmental Engineering. Fourth Edition. McGraw-Hill.
[22] Baheri, B., Ghahremani, R., Peydayesh, M., Shahverdi,  M.,  &  Mohammadi,  T.  (2016). Dye  removal  using  4A-zeolit/polyvinyl
alcohol mixed matrix membrane adsorbents: preparation, characterization,
adsorption,  kinetics,  and  thermodynamics. Research  on  Chemical  Intermediates, 42(6), 5309-5328.
[23] Andari,  N.  D.  (2019).  Fotokatalis  TiO2- zeolit  untuk  degradasi  metilen  biru. Chemistry Progress, 7(1).
[24] Dini,  E.  W.  P.  (2019).  Degradasi  metilen blue menggunakan fotokatalis ZnO-zeolit. CHEMISTRY PROGRESS, 7(1).
[25] Alfina, B. T., Wardhani, S., & Tjahjanto, R. T.  (2015).  Sintesis  Tio2-n/zeolit  untuk Degradasi Metilen  Biru. Jurnal  Ilmu  Kimia Universitas Brawijaya, 1(1), pp-599.
[26] Suryawan,  I.,  Afifah,  A.,  &  Prajati,  G.
(2018).  Adsorpsi  warna  metylen  blue menggunakan  powder  dan  granular activated  carbon  biji  binjai  (Mangifera Caesia). JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa), 3. [27] Gao,  L.,  Zhai,  Y.,  Ma,  H.,  &  Wang,  B.
(2009).  Degradation  of  cationic  dye methylene blue by ozonation assisted with kaolin. Applied Clay Science, 46(2), 226- 229.
[28] Suryawan, I. W. K., Afifah, A. S., & Prajati, G.  (2019,  June).  Pretreatment  of  endek wastewater with ozone/hydrogen peroxide to  improve  biodegradability. In AIP  Conference  Proceedings  (Vol.  2114,
No. 1, p. 050011). AIP Publishing.
[29] Suryawan, I., Siregar, M. J., Prajati, G., &
Afifah, A. S. (2019). Integrated ozone and anoxic-aerobic  activated  sludge  reactor for  endek  (Balinese  textile)  wastewater
treatment. Journal of Ecological Engineering, 20(7). [30] Osias, J. M. L., Chen, Y. C., Lin, D. Y., Shih,
Y.  C.,  Caparanga,  A.  R.,  &  Chen,  B.  H.
(2019, October). Degradation of methylene blue utilizing cobalt- impregnated  zeolite  beta  via  sulfate radical-based advanced oxidation process.  In  IOP  Conference  Series:  Earth and Environmental Science  (Vol. 344, No. 1, p. 012041). IOP Publishing.
[31] Rusmana, Y. F., Notodarmojo, S., & Helmy, Q.  (2019,  June).  Arsenic  removal  in groundwater by integrated ozonation and adsorption  by  activated  carbon  and zeolite.  In  IOP  Conference  Series: Materials  Science  and  Engineering  (Vol. 536, No. 1, p. 012073). IOP Publishing.
[32] Elysabeth,  T.  (2016).  Adsorpsi  Logam Berat Besi dan Timbal Menggunakan Zeolit Alam Bayah Teraktivasi. Jurnal Chemtech, 1(01).
[33] Wantoputri,  N.  I.,  Notodarmojo,  S.,  & Helmy,  Q. (2019, June). Reactive  Black-5 Removal by Ozonation as Post Treatment. In  IOP  Conference  Series:  Materials Science and Engineering (Vol. 536, No. 1, p. 012083). IOP Publishing.
[34] Suryawan,  I.  W.  K.,  Helmy,  Q.,  &
Notodarmojo, S. (2020, January). Laboratory  scale  ozone-based  post- treatment from textile wastewater treatment plant effluent for water reuse. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1456, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
[35] Fungaro, D. A., Bruno, M., & Grosche, L. C.
(2009).  Adsorption  and  kinetic  studies  of methylene blue on zeolite synthesized from fly  ash.  Desalination  and  Water Treatment, 2(1-3), 231-239.
[36] Purnomo,  S.  E.  (2010).  Pembuatan  Arang Aktif  Dari  Kulit  Biji  Kopi  dan  Aplikasinya Sebagai Adsorben Zat Warna Methylene Blue (Kation) dan Naphthol Yellow (Anion).
Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
[37] Aysan,  H.,  Edebali,  S.,  Ozdemir,  C., Karakaya, M. C., & Karakaya, N. (2016).
Use  of  chabazite,  a  naturally  abundant zeolit,  for  the  investigation  of  the adsorption  kinetics  and  mechanism  of methylene  blue  dye.  Microporous  and Mesoporous Materials, 235, 78-86.
[38] Saputra, O. A., Prameswari, M. D., Kinanti, V.  T.  D.,  Mayasari,  O.  D.,  Sutarni,  Y.  D., Apriany,  K.,  &  Lestari,  W.  W.  (2017, February).  Preparation,  Characterization and  Methylene  Blue  Dye  Adsorption Ability  of  Acid  Activated-Natural  Zeolite. In  IOP  Conference  Series:  Materials Science and Engineering (Vol. 172, No. 1, p. 012039). IOP Publishing.
[39] Mouni,  L.,  Belkhiri,  L.,  Bollinger,  J.  C., Bouzaza,  A.,  Assadi,  A.,  Tirri,  A.,  ...  & Remini,  H.  (2018).  Removal  of  Methylene Blue from aqueous solutions by adsorption on  Kaolin: Kinetic  and equilibrium  studies. Applied Clay Science, 153, 38-45.